39 



121 



sende Form, der fremstilledes p;ia følgende Maade: I en fortyndet Oplosning af Sølvnitrat 

 ophængtes en Stang af rent Tin. Der dannede sig i Begyndelsen et sortebrunt Bundfald; 

 men snart efter begyndte Salvet at udskille sig i Form af et sammenhængende, metal- 

 glindsende «Træ», bestaaende af Traade eller Stave, der krydse hverandre og ved længere 

 Tids Henstand kunne opnaa en Længde af 1 — 2 Ctm. Glandsen og Farven vare ikke de 

 samme som for det hvide, rene Sølv, men nærmere som for almindeligt, kobberlegeret 

 Møntsølv. Efter udfældningen ndvadskedes den sammenhængende Masse ved at dekantere 

 skiftevis med Vand og med fortyndet Saltsyre, der omdanner det fintfordelte , sorte Sølv 

 til et lyst, let, graabrnnt Pulver. Paa denne Maade kan Sølvet erholdes fuldstændigt rent 

 og tinfrit, idet det opløste sig fuldstændigt klart i Salpetersyre og ved Bestemmelse af 

 Sidvel mied Rhodanammonium) gav 99,9G pCt. 



Vægtfyldebestemmelsen foretages efter (3) med følgende Resultat : 



T P p s Middel 



17,2 5,3250 0,525G 10,07 1 



17,8 5,7375 0,5724 10,02 j 10,04 



17,5 6,2010 0,G242 10,03 J 



Dette Tal er 4 — 5 Tiendedele lavere, end tidligere iagttaget for nogen Form af 

 Sølvet. Forskellen maa vel antages at være for stor til at skyldes lagttagelsesfejl, men 

 det er dog tvivlsomt, om Sølvet virkelig her foreligger i en fra de tidligere forskellig, 

 allolropisk Form. 



Jeg sammenfatter de vigtigste Forhold for Sølvets Former i tabellarisk Form: 



Tilstandsform. 



Fremstillingsmaade. 



Iltnings- 

 varme. 

 [AgW) 



Dillerens. 



Atom- 

 votum. 



Andre Egenskaber. 



Ag . Graat, sammenklumpet Fældning med Cu 



Ag a. Hvidt, glimisende kryst. 



- FeSO, 



59,0 K. 



124,7 



A 9ß — A 9 a 10 > 3 

 = 32,8 K. 



10,3 



Grenede Former under 

 Mikroskopet. 



Oklaëdre og Terninger. 



En Sammenligning mellem de to Former viser, at en Forandring i Energiindholdet 

 ikke behøver at være ledsaget af en tilsvarende Volumenforandring. 



Foruden de nævnte Former af Sølvet synes der efter Meddelelser i den nyeste 

 Tid af Carey Lea 1 ), der senere ere blevne bekræftede, af Prange 2 ) at existere andre, 

 fra de foregaaende i høj Grad forskellige, nemlig en i Vand opløselig, colloidal Form, 

 iler overgaar til et sort. uopløseligt Pulver, saml en ejendommelig, gnldglimlseinle Moditika- 



'I Journ. of the ehem. Vol. 58 (lS!)0.i, |i. 210 (Kef 

 2 I Had. Vol. 60 1891 . p 266 [Refj 



